( ^c^^ ) 



jouit aussi de la pioprietc de. presenter trois axes d'clasticile. n 

 II nc parait pas qu'il y alt une grandc difference entre la struc- 

 tnre des lames de metal qui ont ete taillees dans de grandes masses, 

 et celle des lames de meme substance qui ont etc fondues dans des 

 monies circulaires. La nature et la position du moule, la position 

 du jet, un refroidissement subit, nn courant eleclrique etabli a 

 travers un diametre de la lame en fusion, ne modiGent point sen- 

 siblement I'etat elastique de cette lame. Mais une suite de petits 

 chocs imprimes au moule , tandis que le metal se solidifie , trouble 

 la formation des systemes cristallins, et donne au metal une grande 

 uniformite d'elasticite, en sorte qu'il ne rend plus qu'unson, et 

 que ie systeme nodal compose de deux lignes croisees n'y occupe 

 plus une position determinee. L'ecrouissage, le laminage, le re- 

 cuit, peuvent altcrer a divers Jegres la distribution de relasticite 

 des metaux, sans toutefois ramener ces substances a un etat voisin 

 de I'homogeneile. Seulcment le laminage etendant Ics systemes 

 cristallins suivant deux directions reclangulaires, les disques qu'on 

 decoupe dans une lame qui a subi cette operation , presentent les 

 mcmes lignes nodales, paralleles entre elles, et s'accompagnant 

 des memes sons. 



«I1 eut sans doute ete important, ajoute M. Savart, de deter- 

 miner pour les differens metaux, le plus grand ecartement qu'il 

 pent y avoir entre les deux sons que font entendre les lames cir- 

 culaires qui en sont formees; mais je ne puis rien preciser ace 

 sujet, parce que cct ecartement est d'autant plus grand que les 

 metaux sont plus purs , et qu'il depend d'ailleurs des particularites 

 de I'acte de la solidification, particularites qui sont encore entie- 

 rement inconnues; neanmoinscet ecartement m'a paru en general 

 plus considerable dans I'etain, le plomb et le zinc, que dans le 

 cuivre, le bismuth, le fer, I'antimoine et I'argent, et il est tres - 

 petit dans les alliages. Ainsi les deux sons du cuivre jaune, et 

 surtout ceux du metal des timbres, sont si pres I'un de I'autre, 

 qu'il est presque toujours impossible de les distinguer. 



» Les phenomenes que nous venous d'observer dans les metaux 

 sont loin de leur etrc particuliers ; on en retrouve d'annlogues dans 

 le verre , le soufre , la resine ordinaire , la resine copale , le succin, 

 le platre, les ardoises, etc.; I'intervalle compris entre les deux 

 sons propres a des laraes circulaires de ces diverses substances, est 



